Zur Lichtbrechung des Goldes, Silbers, Kupfers und Platins. 41 



oder die Kupferbronze ist undurchsichtig, und nur das Blattgold ist 

 einigermassen durchsichtig. Die Dicke der Blättchen des letzteren 

 berechnete ich nach den Angaben des Prager Goldschlägers H. Čzada 

 auf etwa 0000074 mm, doch Hess sich auch bei solchen die 

 Du CnAULNEs'sche Methode nicht mehr anwenden. Man könnte nun 

 solche Blättchen von Gold, Silber und Kupfer mit chemischen oder 

 mechanischen Hilfsmitteln dünner und dadurch hinreichend durch- 

 sichtig machen, allein die Manipulation mit solchen dünnen Häut- 

 chen ist ziemlich umständlich. Die Herstellung von dünnen durcü- 

 sichtigen Metallschichten durch Zerstäuben einer aus entsprechendem 

 Metall hergestellten Kathode im Vacuum mittelst eines starken In- 

 duktionsstromes war bei meinen Verhältnissen nicht leicht ausführbar. 

 Ich entschloss mich daher dünne Metallschichteu auf gewöhnlichen 

 Objektgläsern direkt herzustellen. Da man Gold und Platin aus ihren 

 Chloriden, Silber aus seinem Nitrat mittels ätherischer Öle leicht 

 reduzieren kann, so benutzte ich zu diesem Zwecke ein reines lichtes 

 Nelkenöl, welches über einer kleinen Spiritusflamme abgedampft 

 werden kann, und dessen eventueller Rest mit absolutem Alkohol 

 leicht aufgelöst wird. Auf ein getrocknetes Objektglas setzte ich 2 

 bis 3 Tropfen einer konzentrierten wässerigen Lösung von Platin- 

 chlorid, oder einer verdünnten wässerigen Lösung von Goldchlorid 

 resp. Silbernitrat und erwärmte langsam, bis nach der Verdunstung 

 des Wassers eine dünne trockene Schicht der ursprünglichen Sub- 

 stanz auf dem Glase zurückblieb. Diese Schicht befeuchtete ich 

 mit Nelkenöl und erwärmte von neuem über der kleinen Flamme : 

 bald erfolgt die entsprechende Reduktion der Metalle, und es bildet sich 

 bei Platin nach einem stärkerem Ausglühen, bei Gold nach einer 

 stärkeren, beim Silber bereits nach einer schwächeren Erwärmung 

 ein glämender, , durchsichtiger Metallspiegel. Man kann durch den 

 letzteren leicht lesen. Das Gold ist in solchen Präparaten in den 

 dünnsten Schichten rötlich, in stärkeren bläulich bis grünlich durch- 

 sichtig, Silber in sehr dünnen Schichten ebenfalls rötlich, in stär- 

 keren schmutzig gelblich bis schwach grünlich, Platin immer nur 

 graulich durchsichtig. 



Glatte durchsichtige Schichten von Platin und Gold stellte ich 

 auf Glas auch durch Ausglühen entsprechender Chlorammonium- 

 Verbindungen. Ich setzte, wie in den früheren Fällen, auf ein Ob- 

 jektglas 2 bis 3 Tropfen einer wässerigen, massig konzentrierten 

 Lösung von Platinchlorid, oder einer verdünnten von Goldchlorid, 

 breitete die Flüssigkeit auf dem Glase mit einem Glasstäbchen aus, 



